Industria é invenciones (1909-11-13 00:00:00), página 5

Los bronce y latones modernos

(Fin, continuación de la pág. 173)

El manganeso es también un buen desoxidante para el bronce; pero debe usarse en pequeñas cantidades. Los autores han encontrado que una combinación de todos estos desoxidantes es precisa para lograr algún resultado útil, poniéndolos en proporciones definidas, porque uno contrarresta los malos efectos del otro, produciendo una perfecta desoxidación del metal, librándolo, al mismo tiempo, de los efectos debilitantes del hidrógeno, nitrogénio y azufre. El metal así purificado es diferente de los bronzes ordinarios de la misma composición, y se combina en él la solidez de la aleación amarilla con las cualidades de moldeo y el color dorado de los bronzes de estaño.

Una aleación de 90 por 100 de cobre, 5 por 100 de estaño, 4 por 100 de cinc y 1 por 100 de desoxidante, posee el mismo tono cuando se funde en campanas, que la aleación tipo de 80 por 100 de cobre y 20 por 100 de estaño.

El secreto está en la eliminación de los gases que retiene el cobre, lo que da la solidez superior de los bronzes modernos, y la razón por la cual dos aleaciones que tienen prácticamente la misma composición (como lo demuestra el análisis) difieren tanto en fuerza, alargamiento, etc. Actuando el manganeso como un desoxidante en los bien conocidos bronce ó latón de este nombre, no elimina por sí todas las impurezas del metal. Por consiguiente, cuando se usa sólo el manganeso, no es posible obtener el máximo de solidez en la aleación, y á este hecho debe atribuirse el fracaso de muchos fundidores al tratar de hacer un bronce al manganeso de superior calidad.

El manganeso y el cobre forman prontamente aleación con tal que el horno alcance la temperatura apropiada. Si 30 kilos de cobre se mezclan con 10 de ferromanganeso, la aleación resultante es de color blanco y dará próximamente el siguiente análisis: cobre, 80 por 100; manganeso, 16 por 100; hierro, 1 por 100. Para hacer manganesocobre es lo corriente mezclar los metales en la proporción de 65 por 100 de cobre y 35 por 100 de manganeso.

Cuando se añaden cinc, plomo y aluminio se forma una aleación plateada, que se conoce con los nombres diversos de bronce plateado, manganeso plateado ó bronce blanco. Este metal es superior en color á la plata alemana, no se deslustra con rapidez y resiste mejor los ácidos. Cuando se usan proporciones más elevadas de manganeso resulta una aleación tan dura, que corta fácilmente el vidrio, y éste se rompe á lo largo del corte. El manganeso descolora el latón y el bronce. Un medio por 100 de manganeso es suficiente para cambiar el color del latón y el color es pardo obscuro casi negro. Puede usarse con ventaja en todos los latones amarillos; pero debe usarse precisamente para dar á la fundición un rojo obscuro intenso. El aumento de resistencia, dureza y cualidades de moldeo que así se logra, es muy marcado.

El último elemento de nuestra lista es el hierro. Este metal es mirado más como un enemigo por el fundidor de bronzes que como un amigo. Esto es porque se encuentra en demasiada cantidad en el latón y produce grandes trastornos y molestias para separarlo, y si esto no se logra, da lugar á piezas sucias y quebradizas. Los primitivos bronzes modernos debían, no obstante, su superioridad de condiciones al hierro que contenían.

El metal Delta, tan conocido, sterrometal, bronce Tobin, metal Aich y otros, eran aleaciones de cobre, cinc y hierro. La mayor dificultad al fabricar aleaciones con hierro consiste en lograr la combinación del hierro con el cobre, puesto que estos dos metales son muy difíciles de alear. Muchos fundidores creen que esto se consigue con un metal que arrastre el hierro, y al manganeso se le atribuye esta propiedad; pero este metal es inferior al silicio en este sentido. La única forma de añadir hierro es poniendo una sal que lo contenga. De esta manera podemos hacer sólidas piezas de fundición de cobre, porque el hierro es un desoxidante del cobre, y tales piezas poseen gran conductibilidad, lo que las hace muy apropiadas para aplicaciones eléctricas. Una aleación de 55 kilos de cobre y 40 de cinc, conteniendo próximamente 1 por 100 de hierro, rivaliza en solidez con el bronce de manganeso y puede moldearse y ser fundido fácilmente sin necesidad de la ayuda del aluminio, siendo el trozo de fundición de un agradable color obscuro. Se ha observado, además, que el hierro mejora notablemente el tono de las campanas; se usa también en muelles de bronce porque comunica elasticidad á la aleación.

Como conclusión, las cualidades superiores de los bronzes modernos, dependen de las pequeñas cosas que contienen. Pequeñas cantidades de aluminio, silicio, magnesio, fósforo, manganeso, hierro y accidentalmente azufre, producen las cualidades que los distingue de las aleaciones ordinarias. El contenido de cobre, cinc, estaño, plomo, etc., se determina fácilmente por medio del análisis. Los cuerpos en pequeña cantidad generalmente pasan inadvertidos ó no se tienen en cuenta.

El fundidor que piense en imitar una aleación considerada como buena, hará muy bien en prestar mas atención á las llamadas impurezas, que á los metales fácilmente determinables que forman el cuerpo de la aleación.

REVISTA DE LA ELECTRICIDAD

Teléfonos en Constantinopla. — Aparato electro-musical — Ferrocarril eléctrico. — Alumbrado eléctrico en Bilbao

TELÉFONOS EN CONSTANTINOPLA. — A pesar de la mucha influencia de que goza Alemania en el Imperio otomano, no han podido los capitalistas alemanes lograr la concesión de los teléfonos de Constantinopla; se adjudicó á un Sindicato de financieros anglo-americanofrancés, por haber hecho mejores proposiciones.

APARATO ELECTRO-MUSICAL. — Según leemos en una revista americana, en aquel país se ha construido un instrumento musical de novedad, que ha llamado la atención de los inteligentes.

El instrumento en cuestión es muy parecido á un piano, pero en el que los alambres en vez de ser hechos por los macillos, se hacen vibrar por medio de electro-imanes. El instrumento está provisto, además, de las teclas y macillos de un piano común, de modo